m: DR 
den durchgehenden Loche. Die Masse war grünlich ge- 
färbt und enthielt Rostflecken. Sie schien der Kern eines 
metallenen, dasselbe umhüllenden, aber durch Oxydation 
zerstörten Gegenstandes gewesen zu sein. Zusam- 
mensetzung: eine erdige oder thonige Substanz, deren 
Bedeutung nicht zu enträthseln ist. 
Nro. 3. Ein kleines, mit einem grünen Ueberzuge 
bedecktes, 35 Milligrammen wiegendes Stückchen von 
Draht oder einer Nadel wurde ganz zur Analyse ver- 
wendet. Zusammensetzung: Kupfer, Zinn und 
Spuren von Eisen und Blei. 
Nro. 4. Ein Fragment von unbestimmbarer Form, 
so sehr von Aerugo überzogen und davon zerfressen, 
dass ein etwa 100 Milligrammen schweres Bruchstück 
ohne Mühe davon zwischen den Fingern abgebrochen 
werden konnte, das zur Analyse verwendet wurde. Zu- 
sammensetzung: Kupfer und Zinn, sammt Spu- 
ren von Eisen, aber weder Blei noch Zink. Von allen 
untersuchten Proben enthielt diese die grösste Proportion 
von Zinn. f 
Nro. 5. Ein Ring von Bronze. Er war durch- 
aus ohne Patina, nur schwärzlich angelaufen, aber die 
Bronzefarbe erkennen lassend.. Man sah unter dem 
schwärzlichen Ueberzuge deutlich die Spuren der Be- 
arbeitung mit der Feile, sowie eine gelbschimmernde 
Löthung von Messing. An der innern Rundung wurde 
mittelst eines scharfen stählernen Schabers das zur Ana- 
lyse nöthige, etwa 100 Milligrammen betragende Material 
abgeschabt. Die blosgelegte Farbe des Ringes war die 
des gewöhnlichen Kanonenmetalls,. Zusammen- 
setzung, die Elemente nach deren abnehmenden 
Proportionen angegeben: Kupfer, Zink, Blei, Zinn, 
Eisen, Nach dieser Zusammensetzung, sowie besonders 
